Espécies alternativas de madeiras para a indústria moveleira
Autor: Canecas de Acrilico | Publicado: 2013-08-18T19:04:00-07:00
















<!--[if gte vml 1]><v:shapetype
 id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t"
 path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
<v:shape id="Imagem_x0020_1" o:spid="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75"
 alt="Descrição: http://www.helvetiaabrasivos.com.br/fotos/1919toptec0.gif"
 style='width:318.75pt;height:218.25pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'>
 <v:imagedata src="file:///C:\Users\ACERUL~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif"
  o:title="1919toptec0"/>
<![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->

O Brasil é um país com grande potencial florestal.
Mas, só mais recentemente tem se preocupado em utilizar seus recursos
florestais de forma mais ordenada. Até então, a produção florestal tinha como
sua principal origem as florestas nativas e pouco se fez para que o recurso
fosse manejado de forma sustentável. Mesmo assim, o setor florestal apresenta
números significativos dentro da economia brasileira.&nbsp;

Fomentar a comercialização adequada de um número cada vez mais crescente de
espécies e de produtos de madeira, incluindo atividades de melhoria da
qualidade dos produtos comercializados, de controle de qualidade e de
propaganda e marketing em geral, destacando-se o estudo e a promoção de espécies
menos conhecidas nos mercados nacional e internacional, é tarefa decisória para
o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis na natureza.&nbsp;

Uma avaliação econômica considerando toda a cadeia produtiva, a partir da
floresta, indicou que o aumento do número de espécies, com consequente aumento
do volume retirado da floresta, reduz o custo de exploração e manejo, levando
também a uma redução significativa nos investimentos em áreas florestais para
implantação do manejo sustentado.&nbsp;

O uso sustentável e a valorização das florestas, como produtoras de bens e
serviços ambientais, geradoras de emprego e renda, constituem a forma mais
apropriada de promover a sua sustentabilidade e a proteção desse patrimônio.
Seguindo a tendência de desenvolvimento sustentável, preservação e uso racional
dos recursos naturais, o mercado de madeira para usos interiores,
principalmente o moveleiro vem sendo suprido por madeiras plantadas,
principalmente o pinus e o eucalipto, além de espécies florestais nativas
alternativas.&nbsp;

No caso de substituição de madeiras escassas por espécies novas e no processo
de seleção da madeira mais adequada a cada tipo de uso, surge, freqüentemente,
o problema da sua identificação e avaliação das características tecnológicas.
Este é o passo inicial para que se possa estudar o potencial madeireiro e,
paralelamente, conduzir pesquisas tecnológicas para um aproveitamento racional
deste potencial.&nbsp;

A caracterização tecnológica das madeiras alternativas produz dados essenciais
que incentivam a introdução destas espécies na indústria madeireira, oferecendo
alternativas àquelas espécies cujas reservas estejam se exaurindo. Essa
introdução irá possibilitar a colocação no mercado um volume adicional de
matéria-prima a preço mais competitivo e reduzirá a exploração seletiva e o
desperdício proveniente das diversas formas de desmatamento praticadas. A
caracterização das propriedades tecnológicas de espécies alternativas como a
madeira de melancieira (Alexa grandiflora) e de acapú (Vuoacapoua americana), viabiliza
a substituição de outras de uso consagrado que, em alguns casos, já se
encontram em fase de esgotamento, por esta espécie alternativa, podendo
apresentar potencial tecnológico equivalente, além de maior disponibilidade e
menor custo.&nbsp;

Materiais e Métodos&nbsp;



<!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="Imagem_x0020_4" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="Descrição: http://www.ciflorestas.com.br/arquivos/n_exportacoes_2010_2965.jpg"
 style='width:300pt;height:206.25pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'>
 <v:imagedata src="file:///C:\Users\ACERUL~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg"
  o:title="n_exportacoes_2010_2965"/>
<![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->

A pesquisa foi desenvolvida na Universidade de
Brasília (UnB) e no LPF/SFB. As espécies estudadas foram a melancieira (Alexa
grandiflora Ducke) e o acapú (Vuoacapoua americana Aubl.), oriundas da floresta
Amazônica. Em uma indústria madeireira do Distrito Federal, coletou-se três
pranchas, ao acaso, de cada espécie. As pranchas obtidas possuíam as seguintes
dimensões: 4,0cm de espessura x 10,0cm de largura x 250cm de comprimento. Este
material foi identificado anatomicamente para certificação das espécies.&nbsp;

Para os ensaios das propriedades físicas, mecânicas, trabalhabilidade e
colorimetria, as amostras foram confeccionadas na marcenaria da UnB.
Inicialmente foram retiradas as amostras de colorimetria de cada prancha e com
o restante foram cortadas peças de dimensões 2 x 2cm (espessura e largura) para
confeccionar os corpos de provas para os testes físicos e mecânicos. As sobras
foram aproveitadas para os testes de trabalhabilidade, onde foi aplicado um
questionário junto aos profissionais da madeira, para avaliar as dificuldades
ou facilidades em se trabalhar com as espécies.&nbsp;

As propriedades físicas ensaiadas foram a densidade básica e as
retratibilidades radial, tangencial e volumétrica. Foram confeccionadas 15
amostras com dimensões 2 x 2 x 10cm de cada prancha e para cada espécie. Os
ensaios de densidade básica de retratibilidades seguiram, as recomendações das
normas COPANT 461 e COPANT 30:1-005 , respectivamente. Para o ensaio mecânico
de flexão estática utilizou-se 15 corpos de prova de 2cm x 2cm x 30cm. Estas
amostras foram mantidas em sala de climatização para atingirem a umidade de
12%. Os corpos de prova foram ensaiados segundo as a norma COPANT 30:1:006 .
Através do ensaio de flexão estática foram obtidos o módulo de elasticidade
(MOE) e o módulo de ruptura (MOR). Este teste foi realizado em uma máquina
universal de testes INSTRON, célula de carga 2000Kgf, com vão de 28cm e
velocidade de 1,3mm/min.&nbsp;




Colorimetria:&nbsp;

O ensaio de colorimetria foi realizado obedecendo a metodologia de acordo com o
sistema CIE L*a*b* . Foram utilizados três corpos de provas (um de cada
prancha) de cada espécie, com as dimensões 5,5 x 6,5 x 10cm, fazendo-se uma
varredura, totalizando cinqüenta medidas: vinte e cinco na face tangencial e
vinte e cinco na face radial, para cada amostra. Para determinação dos
parâmetros colorimétricos foi utilizado um espectrofotômetro Datacolor
Microflash 200d conectado a um microcomputador, com iluminante D65 e ângulo de
10°. Os parâmetros avaliados foram a claridade (L*) e as coordenadas vermelho
(+a*), verde (-a*), amarelo (+b*) e azul (-b*). O valor da saturação da cor (C)
e do ângulo de tinta (h*) foram calculados pelas seguintes equações:&nbsp;

A caracterização das cores das madeiras estudadas utilizando os parâmetros cromáticos
foi designada por meio de uma tabela de cor. As comparações foram feitas em
dois sentidos de cada amostra (tangencial e radial). Ainda foram feitas
comparações da cor da madeira com outras espécies com dados retirados da
literatura. Os valores obtidos das propriedades físicas e dos parâmetros
colorimétricos foram avaliados a partir de cálculos estatísticos, análise de
variância, e pelo teste Tukey.&nbsp;

Trabalhabilidade:&nbsp;

Os testes de trabalhabilidade foram realizados junto à marcenaria da Universidade
de Brasília. As amostras de madeira utilizadas eram provenientes de sobras dos
corpos de prova feitos para os testes físicos e colorimetria. Estas amostras
foram trabalhadas em vários equipamentos (serra circular, desengrosso,
desempeno, tupia, furadeira de mesa e manual, lixa fita e manual, formão manual
e plaina manual) e receberam material de acabamento (seladora e verniz). Foi
elaborado um questionário no qual foi aplicado junto aos profissionais da
indústria moveleira (marceneiro) para acompanhar o trabalho.

Resultados&nbsp;

Os valores das propriedades físicas e mecânicas da madeira de acapú e da
melancieira assim como as análises colorimétricas e de trabalhabilidade
encontram-se descritos a seguir.&nbsp;

Valores médios das propriedades físicas e mecânicas da madeira de acapú e da
melancieira comparada com outras espécies.&nbsp;

A madeira de acapú e de melancieira apresentam densidades básicas de 0,770
g/cm³ e 0,660 g/cm³, respectivamente. Segundo IBAMA as madeiras que
apresentarem densidade básica superior a 0,630 g/cm³ e inferior a 0,720 g/cm³
são consideradas de peso médio. No caso da densidade ser superior a 0,720
g/cm³, a madeira é classificada como pesada. Ao se comparar as outras espécies
da Tabela 2, verifica¬-se que a densidade da madeira de acapú é idêntica a da
sucupira. Enquanto que a densidade básica da melancieira é superior às do
tauari e do mogno. Na fabricação de objetos de uso interiores, como móveis, por
exemplo, resultará em peças mais pesadas quando fabricados com madeira maciça
de acapú. Talvez a fabricação de móveis, com painéis de madeiras, tendo essa
madeira na forma maciça, fazendo parte como “detalhes”, poderá ser uma solução.
Por outro lado a madeira de melancieira parece não trazer problemas quanto a
este quesito, podendo ser usada normalmente como peças de móveis.&nbsp;

A classificação de madeiras pelo critério da retratibilidade volumétrica varia
de fraca a forte. São consideradas madeiras de retratibilidade fraca as que
possuem valores de 4 a 9% , entre 9 e 14% são consideradas médias e as que
apresentam valores de 14 a 18% são madeiras que sofrem forte retratibilidade
volumétrica. De acordo com essa informação a madeira de acapú apresenta forte
retração volumétrica e a de melancieira média retratibilidade volumétrica.
Cuidados especiais durante a secagem da espécie acapú (controle de
temperaturas, umidade e ventilação) são recomendados para evitar possíveis
defeitos.&nbsp;

Analisando o módulo de ruptura da madeira de acapu verifica-se um valor
elevado, isso indica que é uma madeira que apresenta alta resistência a este
tipo de solicitações. O valor do módulo de elasticidade também se apresenta
alto, indicando que é uma madeira que sofre poucas deformações em resposta às
forças externas. É uma madeira que apresenta uma alta rigidez, superior a sucupira.
Esta característica potencializa a espécie para ser utilizada na construção
civil. Esta propriedade também a credencia para utilizá-la em móveis ou peças
mais robustas de interiores que exigem resistência à flexão como elemento de
resistência.&nbsp;

Valores médios dos parâmetros colorimétricos das madeiras de acapu e de
melancieira comprados com outras espécies.&nbsp;

A cor da madeira de acapu é caracterizada pela claridade Esta madeira é
caracterizada como de coloração castanho amarronzado escuro. A madeira de
melancieira é de cor amarela clara.&nbsp;

Fazendo-se uma comparação da cor das madeiras estudadas com outras espécies
mais conhecidas, os valores dos parâmetros colorimétricos demonstram que a
madeira de melancieira apresenta valores muito próximos ao da cerejeira,
colocando esta espécie no grupo de madeiras claras. Já a madeira de acapú tem
coloração mais próxima da madeira de ipê, colocando-a no grupo de madeiras
escuras. Para as outras espécies, observa-se que os valores dos parâmetros são
bem distintos, caracterizando as diferenças de coloração em relação às espécies
estudadas.&nbsp;

Trabalhabilidade&nbsp;

O comportamento das madeiras de acapú e de melancieira em relação a máquinas,
ferramentas e produtos de acabamento tiveram como finalidade disponibilizar um
maior número de informações tecnológicas, melhorando a usinagem.&nbsp;

A madeira do acapu apresentou excelente desempenho na serra circular. Para os
demais equipamentos como dessengrossadeira, furadeira de mesa, furadeira
manual, lixa fita, lixa manual, plaina manual e desempeno apresentou bom
desempenho, não desgastando os equipamentos facilmente. Entretanto a madeira
produz um pó inerte que com o passar do tempo provoca irritação nasal no
operador. A madeira gasta um pouco mais de lixa do que algumas espécies como o
Mogno (Swietenia macrophylla), porém quando comparado ao Ipê (Tabebuia sp.) a
madeira de acapu se mostra mais econômica. Esta espécie apresenta bom
comportamento perante a seladora, sendo necessária apenas duas demãos para a
finalização do acabamento. A média geral obtida pela aplicação do questionário
para esta madeira perante aos equipamentos e material de acabamento foi de 8,5
, isto é, tem um comportamento muito bom perante a equipamentos e material de
acabamento.&nbsp;

Ao se fazer a análise dos resultados de usinagem da madeira de melancieira
perante os equipamentos serra circular, desengrosso, tupia, furadeira de mesa,
lixa fita e plaina manual, esta apresentou um comportamento bom, segundo os
profissionais da área (marceneiros) com uma nota média de 8. Esta espécie
apresenta um pouco felpuda ao passar por maquinário e mais áspera, gastando um
pouco mais de lixa e material de acabamento (seladora) que espécie anterior.&nbsp;

A madeira de acapu caracterizou-se por apresentar densidade básica alta, retratibilidade
volumétrica forte e baixo coeficiente de anisotropia. É uma madeira de fácil
manuseio e agradável aparência. Apresenta bom desempenho aos equipamentos de
marcenaria, dando bom acabamento final.&nbsp;

A madeira de acapu é de coloração escura, classificada como castanho
amarronzado escuro. Apresenta valores médios altos de flexão estática, o que a
potencializa a ser usada em mobiliário que exige maiores resistências
mecânicas. A madeira de melancieira apresentou densidade básica e
retratibilidade volumétrica média. O coeficiente de anistropia é moderado,
parecendo não trazer problemas de defeitos no processo de secagem. Apesar de
mostrar peças felpudas e ter um maior gasto de lixas e material de acabamento,
esta madeira é de coloração agradável (amarela clara) ao mercado consumidor
dando como resultado final, móveis de boa aceitação.&nbsp;

Assim, ambas as espécies são recomendadas para a indústria moveleira,
tornando-se opções de uso de madeiras que estão sendo mal aproveitadas no
comércio atual.

Certamente, os preços dessas madeiras também
deverão ser mais convidativos em função da não valorização atual destas
espécies.&nbsp;




http://www.remade.com.br/br/revistadamadeira_materia.php?num=1585&amp;subject=Esp%E9cies&amp;title=Esp%E9cies%20alternativas%20de%20madeiras%20para%20a%20ind%FAstria%20moveleira